( IOOO ) 



u L'oxyde de zinc est un des oxydes qui se prêtent le mieux à mettre en 

 évidence l'importance de ces réactions. En effet, en chauffant de l'oxyde de 

 zinc amorphe dans une atmosphère de vapeur de soufre, l'oxyde se trans- 

 forme en une masse compacte de sulfure, formée de petits cristaux enche- 

 vêtrés. 



» Lorsque la température a été extrêmement élevée, les cristaux s'isolent 

 et le tube de porcelaine dans lequel se fait l'opération est littéralement 

 tapissé de cristaux prismatiques dont la longueur atteint au moins 3 milli- 

 mètres, cristaux remarquables par leur transparence et leur couleur ambrée. 



» Le silicate de zinc, chauffé dans la vapeur de soufre, donne également 

 naissance à du sulfure cristallisé. 



» J'ai pu faire cristalliser le sulfure de zinc en soumettant à une tempéra- 

 ture très-élevée et longtemps soutenue du sulfure amorphe, obtenu par voie 

 humide, contenu dans un creuset de porcelaine muni de son couvercle et 

 renfermé dans un creuset de terre bien cuite. Cette cristallisation donne des 

 cristaux de blende hexagonale. 



» En remplaçant le sulfure amorphe par de la blende naturelle, les cris- 

 taux se sont encore produits, et avec la même forme. 



» MM. H. Sainte-Claire Deville et Troost ayant fait cristalliser la blende 

 en mettant à profit la volatilisation apparente de ce sulfure dans un cou- 

 rant d'hydrogène, je me suis demandé si la formation de mes cristaux n'était 

 pas due à la même cause, le gaz du foyer ayant pu, dans les expériences 

 que je viens de rapporter, donner les mêmes résultats qu'une volatilisation 

 réelle : aussi ai-je dû, pour m'éclairer sur le mécanisme de la cristallisation, 

 chauffer le sulfure amorphe dans du gaz azote bien pur. Cette précaution 

 n'ayant pas apporté d'obstacle à la volatilisation, il est possible que dans 

 mes expériences la blende ait cristallisé par sublimation simple. 



» Les cristaux de blende volatilisés sont très-propres, par les grandes 

 dimensions qu'ils peuvent atteindre, aux déterminations cristallographiques. 

 Mes mesures, qui seront complétées par celles de M. Friedel, identifient mes 

 cristaux et ceux de blende hexagonale trouvés dans la nature par ce miné- 

 ralogiste, et reproduits pour la première fois par MM. Deville et Troost. 



» Le sulfure de cadmium se conduit en toutes circonstances et cristallise 

 exactement de la même manière que le sulfure de zinc. 



» Les quelques expériences que j'ai faites me permettent d'espérer la 

 reproduction d'un grand nombre de sulfures par l'action directe du soufre 

 à haute température, soit sur les oxydes, soit sur les silicates. Je me bornerai 

 pour l'instant à signaler la formation de la galène en cristaux cubiques 



